> 
SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. sg1 
foufre pénètre le métal : on poufle enfuite à la fonte, & on coule la 
matière dans un cône de fer chauffé & graiflé. Il arrive quelquefois, dès 
la première fufon, que l’or ne contraéte point d'union avec le foufre, 
fe fépare , & forme un petit culot au-deffous de l'argent fulfuré; quel- 
quefois aufñfi ;. lorfque l’or cft en trop petite: quantité; il fe trouve 
entièrement mafqué par l'argent. Il eft: alors inéceflaire de refondre 
Palliage , en ajoutant une certaine quantité delimaille de fer, quiabforbe 
lexcès du foufre : la matière étant bien fondue & coulée: dans le cône 
de fer, l’or fe rafflemble en un culot qui occupe le fond du cône; & 
quoique après plufieurs fuñon ainfi: répétées, on ne trouve plus d’or, 
on continue néanmoins de fondre la mafle reftante, avec addition de 
nouveau fer, qui, s’emparant, toujours du foufre, finit par en débar- 
rafler Pargent. On peut féparer l'or de l’argenc par la voie fèche, en 
n’employant.que l'argent ; il faut feulement en ajouter une quantité fufi- 
fante pour. abforber tout le foufre,; ce qui ne fe fair qu’à l’aide de 
plufieurs fufions répétées, comme dans l’opération, par le fer. L'argent 
fulfuré, féparé de l'or, peut être.enfuite purifié, en l’expofant au feu, 
dans uncreufet, pour bruler le foufre, & fondre le métal en une mañle, 
Quelques précautions qu’on ait prifes pour féparer l'or de l'argent, 
il refte toujours uni à une grande quantité de ce métal, qui, à mefure 
que le foufre eft ou brülé ou abforbé par le fer , rentre dans tous fes 
droirs, & s’unit à l’or par. la fufon; aufli eft-il très-nécefaire de faire 
fuccèder au départ fec, le départ par l’eau-forte. On ne pratique guère 
le départ, par la voie fèche, dans les Laboratoires où on ne fait des 
effais qu’en petit, parce qu’il n’eft d’ufage que pour féparer une quantité 
d'or infiniment petite, répandue dans une mañle d'argent confidera- 
ble, & qu'on ne pourroit difloudte qu’en employant beaucoup d’eau- 
forte. Ye 
L’antimoine offre encore un moyen de féparer l’or d’avec les autres 
métaux ; c’eft une forte de départ {ec qui,ne diffère prefque en rien 
‘du départ précédent , fait par lé foufre. L’antimoine contienrune pattie 
demi-métallique , & du foufre à-peu-près à parties égales: on en 
jette deux parties réduites en poudre, fur une d’or qu’on 2 fait fondre 
dans un creufet ; & lorfque le, mélange eft en parfaite fufion, on le 
verfe dans un cone de fer chauffé & graiflé. La matière fe fépare en 
deux, & préfente dans le fond du cône l'or uni à la partie demi- 
métallique de l’antimoine; & au-deflus ,, {e trouvent les autres métaux 
unis au foufre. Comme cet or, ne peut pas être purifié exactement par 
une première fufon,; on le, fond une feconde & une troifième fois avec 
de nouvel antimoine. Après toutes ces fufñons;, lor n’eft plus allié qu’à 
la partie. demi- métallique de l’antimoine ; pour l’en dépouiller, on 
met la maffe dansiun creufet ,. qu’on fait. médiocrement rougir ; à ce 
degré de chaleur , le demi-métal, qui eft volatil ,-{e difipe.en fleurs, & 
FÉVRIER 1772, Tome I. 
